ML-92 elektrik izolasyon verniğinin özellikleri ve uygulaması
Birçok boya ve vernik vardır ve maliyeti ayrıdır elektrik yalıtımı için vernikleri düşünün. ML-92 elektrik yalıtım verniğinin özelliklerini ve özelliklerini öğrenmeden önce, bu tür boyanın ne olduğunu bulmanızı öneririz.
Bu tür formülasyonlar, doğru seçilmiş organik solvent tiplerinde çeşitli film oluşturucu ajanların koloidal solüsyonlarıdır.
maddeler çözücülerin buharlaşması üzerine ve (polimerizasyon, yani) sertleşme üzerine, bir katı ince tabaka oluşturabilir, bu maddeleri olarak adlandırılabilir film oluşturucu.
Bu maddeler, doğal ve yapay kökenli reçineleri, kurutucu bitki kütlelerini, selüloz eterleri ve diğerlerini içerir.
Film oluşturucu maddeler için çözücülerin rolünde uçucu (yani kolayca buharlaşan) sıvılar kullanılır - toluen, benzen, ksilen, aseton, alkoller, terebentin ve diğerleri. bir dizi gereksinimi karşılayacak bir elektrik yalıtıcı vernik yapmak için, çok sayıda film-oluşturucu maddeler, vernik temel oluşturacak olan seçilmelidir.
Vernik bazının mükemmel çözünmesi ve verniğin iyi kuruması için bazen aynı anda birkaç tip çözücü kullanmak gerekir. Kalınlaştırıcı vernikleri seyreltmek için bunlara incelticiler eklenir ve daha düşük bir uçuculuk derecesinde çözücülerden farklıdırlar. Dahası, cila bazını yalnızca çözücülerle karışım halinde seyreltmenin yollarıdır.
Seyreltici olarak benzin, cila tipi gazyağı, terebentin ve diğer bazı sıvılar kullanılabilir. Böyle bir verniğin bir parçası olarak kurutucular ve plastikleştiriciler de eklenebilir. ikinci cila tabakasının elastiklik vermek maddelerdir. Kurutucu maddeler, kurumayı hızlandırmak için belirli tip verniklere eklenen katı veya sıvı maddelerdir.
Yüzeye uygulanan cila tabakası kurutulurken, içerdiği organik çözücüler buharlaşır (yani buharlaşır) ve polimerizasyon sırasında film oluşturan maddeler cilalanmış katı bir film oluşturur.
Elastik olabilir veya esnek olmayabilir ve kırılgan olabilir - çoğu cila tabanını oluşturan maddelerin özelliklerine bağlıdır. Amaca göre, bu tür vernikler emprenye yapışkan kapak ayrılabilir. Emdirme için bileşimler, sargı dönüşlerinin birbirleriyle sementasyonu (bağlanması) için aparat ve elektrikli cihazlarda sargıları emprenye etmek ve ayrıca yalıtım sargılarında gözenekliliği ortadan kaldırmak için kullanılır. Sargı yalıtımının gözeneklerine giren emprenye verniği, havayı oradan uzaklaştırır ve polimerizasyondan sonra neme dayanıklı bir sarım oluşturur. Bu, sargının elektriksel mukavemetinin yanı sıra termal iletkenlik katsayısını da artıracaktır.
Verniklerin temel özelliklerinden biri nüfuz etme kabiliyetleri olacaktır.
... halihazırda emprenye edilmiş düşük mukavemetli sargıların yüzeyinde veya lake kaplamalı neme dayanıklı kaplamalar.
Kaplama bileşimleri, sarım tellerini emaye kaplamak için kullanılan emaye vernikleri ve ayrıca manyetik tellerdeki elektrikli çelik levhaları yalıtmak için kullanılan araçları içerir. Yapıştırıcılar, çeşitli elektrik yalıtım malzemelerini yapıştırmak için kullanılır - mika levhalar (katmanlı mika yalıtımı üretimi için), plastikler, seramikler ve diğerleri. Yapışkan vernikler için temel gereklilik, bu tür verniklerin mükemmel yapışmaya sahip olması ve güçlü bir dikiş oluşturmasıdır. Uygulamada, bir ve aynı verniğin bir emprenye ve kaplama olarak veya bir yapıştırıcı ve kaplama bileşimi olarak kullanılabileceği durumlar olduğu gerçeğine dikkat edin.
Kurutma sırasında, tüm vernikler iki gruba ayrılabilir:
Elektrik yalıtımlı hava ile sertleşen vernikler ile film, oda sıcaklığında sertleşir. Soğuk kuruyan vernikler arasında eter selüloz, gomalak ve diğer türleri bulunur. Fırında kurutmaya yönelik bileşimler için, filmin kürlenmesi yalnızca yüksek sıcaklıklarda (+100 derece ve üzeri) çalışacaktır. Fırında kurutmak için verniklerde, kürlenmesi yüksek sıcaklıklar gerektiren polimerizasyon işleminden kaynaklanan ısıyla sertleşen film oluşturucu maddeler (rezol, gliftalik ve diğer reçineler) kullanılır.
"Sıcak" vernikler genellikle gelişmiş mekanik / elektriksel özelliklere sahiptir.
... yağ, reçine, yağ-bitüm ve selüloz eterlere ayrılabilir.
Reçine vernik bileşimleri, organik bir çözücü içinde sentetik ve doğal reçinelerin bir çözeltisidir. Reçine vernikleri arasında gliftal, gomalak, bakalit, organosilikon ve diğerleri bulunur. Reçine ajanları termoplastiktir (polivinil klorür, polivinil asetal ve diğerleri) ve ayrıca termosettir (bakalit, gliftal). Yağlı vernikler, organik tipte bir çözücü içindeki bitkisel (yarı-kuruyan ve kuruyan) yağların çözeltileridir. Kurutma yağları arasında keten tohumu ve tung yağı bulunur.
İkincisi, tung ağacı cevizlerinden yapılır, çabuk kurur, neme dayanıklı ve elastik bir film oluşturur. Keten tohumu ise keten tohumundan yapılır ve yağlı verniklerin temeli olması için belli bir yoğunluğa kadar kaynatılır. Yağlı verniklerde, genellikle daha önce bahsedilen kurutucular - polimerizasyon sürecini hızlandıran maddeler - tanıtılmaktadır. Yağlı vernik filmleri ısıyla sertleşir, yani ısıtıldıklarında yumuşamazlar.
Elektrik mühendisliğinde yağlı verniklerin kullanım kapsamı, reçine bileşimleriyle karşılaştırıldığında sınırlıdır.
Yağlı ürünler, elektriksel yalıtımlı vernikli kumaşların emprenye edilmesinde, sargı tellerinin emaylanmasında ve neme dayanıklı kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Evet, elektrikli bileşenleri iyi bir şekilde kaplamak ve korumak için özel bir vernik gereklidir. Çeşitli elektrikli ekipmanı yalıtmak için, genellikle mükemmel özelliklere, düşük maliyetli ve birçok olumlu eleştiriye sahip olan ML-92 elektrik yalıtım verniği kullanılır. Bu tip vernik, farklı endüstri alanlarında kullanılır, bu nedenle daha ayrıntılı olarak düşünmenizi öneririz.
Bu bileşim, GOST 15865-70'e uygun olarak yapılan yalıtım tipi bir verniktir.
Gliftalik cila çözeltisi, organik çözücü ve melamin formaldehit reçinelerinden yapılmıştır. ML-92 verniğinin teknik özellikleri, elektrik voltajının olduğu yerlerde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Vernik, elektriğin ve hatta elektrik deşarjının etkisi altında orijinal özelliklerini kaybetmez ve yüksek sıcaklıklara hatasız dayanabilir. +135 derece sıcaklıkta kullanılabilir ve minimum eşik -60 derecedir.
Bu, genellikle elektrik sargılarını örtmek ve korumak için kullanılan ve kullanılabilen bir ciladır:
Bu tür bir vernik, çoğu zaman, elektrik tipi makinelerin, cihazların, çeşitli önceliklerin, trafo tesisatlarının, iyi yalıtım gerektiren araba parçaları da dahil olmak üzere küçük parçaların sargılarına uygulamak için kullanılır.
Bu verniğin birçok avantajı vardır:
- Kimyasal asitlerin, alkalilerin, çeşitli kimyasalların agresif etkisi altında olumsuz koşullarda çalışan ürünlerin korunmasına yardımcı olur tuzlar ve gazlar.
- ML-92 uzun ömürlüdür, yağa dayanıklı, dayanıklı bir tabaka elde edilir.
- Termal plastisiteye sahiptir.
Ve şimdi biraz da özellikler hakkında.
Tüm teknik özellikler GOST tarafından düzenlenir ve ana liste aşağıdaki gibidir:
ML-92 verniğinin diğer özellikleri 15865-70 durum standardında belirtilmiştir. Kuruduktan sonra karışım sarı-kahverengi bir renk alır.
İzolasyon verniği uygulanmadan önce yüzey uygun şekilde hazırlanmalıdır. Kir, toz, yağ lekeleri ve gres dahil her türlü kirlilik bundan arındırılmalıdır. Yağ giderme için bir solvent kullanılır ve sonuç olarak yüzeyin temiz ve kuru olması gerekir. Formülasyon çok kalınsa, ksilen, beyaz ispirto veya toluen gibi bir çözücü ile gerekli kıvam seviyesine kadar seyreltilebilir. Vernik karışımını uygulamadan önce astarlamaya gerek yoktur.
Ajan, küçük boyutlu parçalar daldırılarak veya dökülerek uygulanabilir. İhtiyaç varsa, o zaman 1 değil, 2 kat boya ve vernik uygulamak mümkün olacaktır. Bu durumda bir sonraki kat ancak ilk kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır. En iyi seçenek, vernikli ürünün normal olarak oda sıcaklığında yaklaşık 1/3 saat kurutulması ve ardından +110 derece sıcaklıkta 1 saat sıcak kurutulmasıdır. Ardından ikinci bir vernik tabakası uygulayabilirsiniz ve gerekirse ikinci tabaka daha kalın hale getirilebilir ve bundan sonra ürün +120 derecelik bir sıcaklıkta sıcak bir yöntem kullanılarak 16 saatten fazla kurutulamaz.
Bu vernik çözümü genellikle endüstriyel tipte kaplarda (metal veya plastik) paketlenir ve hacimleri müşterinin gereksinimlerine uygundur. Raf ömrü ve depolama süresi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır ve bu süre zarfında çözümün özelliklerinin ve teknik özelliklerinin değişmezliği garanti edilecektir. Bozulmaması için, güneş ışığına maruz bırakılmaması gereken, sızdırmaz ve sızdırmaz fabrika tipi bir kapta depolama yapılmalıdır. Vernik bileşimi, -45 derece ile +40 arasındaki sıcaklıklarda iç mekanlarda saklanmalı ve nem seviyesi% 80'den fazla olmamalıdır. Ayrıca yakınlarda ısıtma cihazları ve yangın kaynakları bulunmamalıdır.
ML-92 verniği ile çalışmaya başlamadan önce kişisel koruyucu ekipman ve işe uygun dar giysiler giymelisiniz ... Cilayı, solunum organlarını ve gözleri korumak için vernik bileşimini sadece bir solunum cihazı, gözlük ve eldivenlerle uygulamak mümkündür.Boya ve vernik ürünü ile çalışma yapılacak odada iyi havalandırma ve hatta havalandırma olmalıdır.
Lütfen bu bileşimin yanıcı olduğunu ve bu nedenle ateş veya kıvılcım kaynaklarının yakınında uygulanmaması gerektiğini unutmayın. Vernik göze veya cilde temas ederse, mümkün olan en kısa sürede temiz soğuk suyla durulanmalı ve vernik dumanlarının ve solunum insan organlarının girişine izin verilmemelidir.
Posted By: Çalışma şekli |05, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |04, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |11, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |12, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |02, Nov 2020